## .

## Original Research Paper

## PKM Pemanfaatan Sekam Padi Sebagai Alternatif Campuran Material  Dinding  Ringan  untuk  Mendukung  Hunian  Tahan Gempa di Kota Palu
I Gede Tunas 1* , Asrafil 2 , Ni Made Suwitri Parwati 3
1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;
2 Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;
2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.926
Sitasi: Tunas, I. G., Asrafil & Parwati, N. M. S. (2021). PKM Pemanfaatan Sekam Padi Sebagai Alternatif Campuran Material  Dinding  Ringan  untuk  Mendukung  Hunian  Tahan  Gempa  di  Kota  Palu. Jurnal  Pengabdian  Magister Pendidikan IPA , 4(3)

## Article history
Received: 28 Agustus 2021
Revised: 4 September 2021 Accepted: 6 September 2021
*Corresponding Author: I Gede Tunas, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Email: tunasw@yahoo.com .
Abstract: The involvement and empowerment of communities affected by the  September  28,  2018  Palu  Earthquake  in  their  home  areas  is  an opportunity  that  can  be  taken  to  contribute  to  residential  reconstruction. Currently,  the  rehabilitation  and  construction  of  housing  requires  a  lot  of materials  that  support  earthquake-resistant  buildings,  one  of  which  is construction  materials  for  the  walls  of  houses  or dwellings  that  have  light weights  such  as  light  bricks,  which  are  mostly  supplied  from  outside  the Central  Sulawesi  area. For  this  purpose,  this  paper  presents  the  results  of the  implementation  of  the  Community  Partnership  Program  (PKM)  in disaster-affected  communities  by  utilizing  rice  husks  as  light  brick materials. Implementation  of  the  program  begins  with  socialization  to prospective  participants  and  continues  with  the  work  and  testing  of  light brick  samples,  training  to  make  lightweight  bricks,  monitoring  and evaluation. The  test  results  show  that  light  brick  made  of  a  mixture  of cement, husk and sand (Type II) with a volume ratio of 1:1.5:4.5 still meets the requirements as a house wall material and it is included in Quality Level III (SNI 03-0349-1989). This type II brick  is then recommended as a wall material,  where  this  type  provides  a  weight  reduction  of  54.85%  from  the weight  of  conventional  bricks. A  review  of  the  results  of  program implementation  shows  that  the  affected  communities  represented  by  50 respondents gave a fairly good perception of the acceptance of light bricks as  wall  material  with  a  score  of  3.70  of  5.  Evaluation  of  the  program showed that 80% of all respondents stated that they  were skilled at making light  bricks.  and  they  will  develop  these  material  to  support  the reconstruction of housing in Palu.
Keywords: Community Empowerment, Survivor, Light Brick, Reconstruction

## Pendahuluan
Selain korban jiwa, Gempa Palu September 2018  telah  menyebabkan  kehilangan  sumber
pencaharian  dan  pekerjaan  lebih  dari  1000  Kepala Keluarga  (KK)  yang  bermukim  di  hunian sementara  yang  tersebar  di  beberapa  titik  di Kelurahan  Petobo,  Kecamatan  Palu  Selatan  Kota Palu  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dimana  seluruh
lahan  dan  bangunan  pada  area  liquifaksi  ini  telah hancur  (Tim  Rehabilitasi  Bencana,  2019).  Hunian sementara  ini  terletak  di  ujung  Timur  Kelurahan Petobo  dan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Sigi berjarak  kurang  lebih  5  km  ke  arah  selatan  dari Pusat  Kota  Palu.  Masyarakat  yang  bermukim  di hunian  sementara  ini,  semuanya  adalah  para penyintas  yang  berasal  dari  area  Liquifaksi  Petobo (SATGAS  Penanggulangan  Bencana,  2018).  Area ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah dampak  kerusakannya  sehingga  ditetapkan  sebagai zona  merah  dan  dilarang  untuk  dibangun  kembali sebagai  tempat  permukiman  (Sagita  dan  Hariyati, 2019).
Sebagaian  besar  dari  para  penyintas  adalah masyarakat  yang  tidak  memiliki  keterampilan  atau berketerampilan  rendah  (Hutabarat  dkk,  2019) untuk  dapat  diikutsertakan  dalam  rehabilitasi  dan rekonstruksi  Palu  pasca  bencana  yang  saat  ini sementara berlangsung. Sebagaimana telah diketahui  pada  masa  rekonstruksi  Palu  dan sekitarnya,  dibutuhkan  tenaga  terampil  dalam jumlah  yang  besar  baik  dalam  proses  pelaksanaan rekonstruksi  maupun  dalam  proses  penyiapan materialnya.  Material  konstruksi  yang  paling banyak  dibutuhkan  dalam  masa  rekonstruksi  ini dalam  material  dinding  tahan  gempa  berupa  bata ringan.  Masyarakat  penyintas  di  Huntara  Petobo sampai saat ini belum ada  yang diketahui memiliki keterampilan  untuk  mencetak  bata  ringan.  Untuk dapat  berpartisipasi  mengisi  kesempatan  tersebut, para  penyintas  harus  diberi  pengetahuan  dan keterampilan  untuk  dapat  direkrut  menjadi  tenaga kerja atau bisa membuka uasaha sendiri. Pengetahuan dan keterampilan yang akan diberikan ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemandirian dan  bisa  lepas  dari  ketergantungan  bantuan pemerintah  selama  berada  di  huntara  (Masikome, 2018;  Bahransyaf,  2020;  Maulidia,  2020) atau  bila mereka sudah direlokasi ke hunian tetap (huntap).
Salah  satu  bahan  dasar  yang  dapat digunakan  sebagai  material  bata  ringan  adalah  abu sekam  padi  (Budirahardjo,  dkk,  2014;  Abidin  dkk, 2018). Abu ini merupakan produk dari pembakaran sekam  padi  dengan  suhu  tertentu  yang  dapat dipakai  dalam  campuran  bata.  Abu  sekam  padi dapat  menghasilkan  kekuatan  beton  yang  tinggi, dengan  berkurangnya  porositas  bata,  dan  tentunya produk  ini  lebih  ramah  terhadap  lingkungan (Pratama  dkk,  2014).  Sekam  padi  mempunyai kandungan  silika  sebanyak  94-96%,  dengan
Pozzolanic  Activity  Index  mencapai  87%  (Paresa dan Hairulla, 2015).
Berdasarkan hal tersebut, Program Kemitraan  Masyarakat  (PKM)  ini  bermaksud memanfaatkan abu sekam padi sebagai bahan dasar bata  ringan  yang  akan  digunakan  sebagai  material dinding  hunian  tahan  gempa  di  Kota  Palu  dalam rangka rekonstruksi. Untuk memproduksi bata jenis ini,  para  penyintas  diberikan  pengetahuan  dan keterampilan  dalam  menyiapkan  komposisi  bahan, mencetak,  merawat  dan  memasarkannya.  Target akhir  dari  PKM  ini  adalah  menyiapkan  wirausaha mandiri  (Widowati  dan  Sinaga,  2016)  melalui penyiapan  bata  ringan  sebagai  material  dinding hunian tahan  gempa menggunakan abu  sekam padi sebagai bahan dasar.

## Metode
Metode  yang  diterapkan  pada  PKM  dalam rangka menyiapkan tenaga terampil dan memproduksi  bata  ringan  dari  abu  sekam  padi adalah: persiapan, sosialisasi, penyiapan bahan dan peralatan,  pembuatan  dan  pengujian  benda  uji, pelatihan  pembuatan  bata  ringan,  monitoring  dan evaluasi.

## Persiapan
Persiapan PKM dilakukan untuk konsolidasi tim, menyusun rencana kerja, mempersiapkan bahan dan peralatan PKM, koordinasi dengan mitra.

## Sosialisasi PKM
Sosialisasi  kegiatan  PKM  dilakukan  untuk menginformasikan  rencana  kegiatan  PKM  secara langsung  kepada  seluruh  anggota  mitra.  Sosialisasi dilakukan  di  Kantor  Kelurahan  Petobo  bagi masyarakat  di  huntara.  Sosialisasi  dilanjutkan dengan perekrutan peserta pelatihan terutama untuk masyarakat usia produktif sebanyak 20 orang. Pada tahap ini juga dilakukan pengisian kuisioner kepada mitra (responden) untuk mengukur tingkat pengetahuan dan penerimaan terhadap bata ringan.

## Pembuatan dan Pengujian Benda Uji
Benda  uji  bata  ringan  dibuat  dalam  3  tipe, seperti  pada  Tabel  1.  Pembuatan  benda  uji menggunakan  bahan  dan  alat  seperti:  semen,  pasir, abu  sekam,  air,  cetakan  bata,  sekop,  tenda,  dan peralatan/bahan  lainnya.  Setelah  berumur  28  hari,
pengujian kuat tekan diterapkan ( Syahrun dkk , 2019) pada  ketiga  tipe  benda  uji  tersebut  untuk mengetahui kinerja ketiga tipe bata tersebut sebagai material dinding.

## Tabel 1 Komposisi campuran bata ringan
Bahan (volume) Benda Uji Tipe I Tipe II Tipe III Semen 1 1 1 Pasir 3 1.5 0 Sekam 3 4.5 6

## Pelatihan Pembuatan Bata Ringan
Pada  tahap  ini  akan  didemonstrasikan kepada  peserta  dan  dipraktekkan  oleh  peserta mulai  dari  mempersiapkan  bahan,  menyiapkan komposisi  campuran,  cara  mencampur  bahan,  cara mencetak  bata  dan  cara  merawatnya  pasca  cetak sampai  siap  didistribusikan.  Kegiatan  pelatihan  ini diberikan oleh para instruktur terlatih, terampil dan berpengalaman

## Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan  evaluasi  ini  dilakukan untuk  menilai  apakah  kegiatan  PKM  yang  telah dilakukan  sudah  mencapai  target  sesuai  proposal yang diajukan (Subiyantoro, 2010; Sulistyowati dan Ekawat,  2021).  Temuan-temuan  baru  selama melaksanakan  PKM  akan  menjadi  bahan  baru untuk diajukan pada kegiatan PKM selanjutnya.

## Hasil dan Pembahasan

## Sosialisai PKM
Sosialisasi  Pelaksanaan  PKM  dilaksanakan pada  tanggal  7  Mei  2021  di  Kelurahan  Petobo (Gambar  1)  dengan  melibatkan  mahasiswa  Jurusan Teknik  Sipil  Universitas  Tadulako  (Gambar  2). Sosialisasi  rencana  kegiatan  PKM  dilakukan  untuk menginformasikan  rencana  kegiatan  PKM  secara langsung  kepada  seluruh  anggota  mitra  di  Kantor Kelurahan Petobo. Sosialisasi kegiatan di buka oleh Lurah  Petobo  dan  dihadiri  oleh  peserta  dan  staf kelurahan,  didahului  dengan  penyampaian  maksud dan tujuan kegiatan oleh Tim PKM. Pada tahap ini juga  diberikan  pengarahan  oleh  Lurah  Petobo kepada  para  peserta  sosialisasi  agar  mengikuti kegiatan  dengan  baik  karena  berpeluang  untuk menjadi wira usaha bata ringan.
Selanjutnya  acara  sosialisasi  diisi  dengan pengisian kuisioner oleh para peserta. Kuisioner ini bertujuan  untuk  menilai  persepsi  masyarakat (responden) (Tika dkk, 2017; Muthia , 2020) tentang pengenalan  dan  penerimaan  bata  ringan  sebagai material  konstruksi.  Jumlah  pertanyaan  dalam kuisioner  adalah  10  butir  berupa  pilihan  sesuai dengan  pemahaman  responden.  Kuisioner  ini  juga berfungsi untuk mengukur persepsi dan penerimaan masyarakat untuk pengembangan bata ringan dalam rangka  rekonstruksi  hunian  pasca  Gempa  Palu 2018.
Kegiatan sosialisasi ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan mendapat tanggapan posistif  dari  seluruh  peserta  sosialisasi.  Kegiatan sosialisasi  ini  selain  didokumentasikan  dalam bentuk  video  kegiatan,  juga  telah  terpubikasi  pada Harian Mercusuar.

## Gambar 1  Sosialiasi PKM

## Gambar 2  Pelaksana dan mahasiswa yang terlibat pada sosialiasi PKM

## Pembuatan dan Pengujian Benda Uji
Bata  ringan  terbuat  dari  campuran  sekam, semen,  pasir,  dan  air.  Campuran  bata  terkomposisi dari  perbandingan  berat  dengan  4  (empat)  tipe seperti  pada  Tabel  1.  Keempat  tipe  ini  digunakan untuk  mendapatkan  berat  bata  dan  kuat  tekan optimal.  Hal  ini  berarti  bahwa  tipe  bata  yang diinginkan  mempunyai  bobot  seringan-ringannya dan  kuat  tekan  setinggi-tingginya  ( Tanjung  dan Munte, 2020).

## Gambar 3  Pencampuran bahan
Pembuatan  benda  uji  diawali  dengan penyiapan  bahan  campuran  untuk  masing-masing tipe  dan  selanjutnya  dilakukan  pencampuran material  sampai  merata  (Gambar  3).  Bahan  yang sudah  tercampur  merata,  diberikan  air  pencampur secara  perlahan  dengan  jumlah  tertentu,  sehingga campuran tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat. Proses  ini  dilakukan  secara  berulang  sampai diperoleh  campuran  yang  siap  untuk  dicetak. Pencetakan  bata  dilakukan  menggunakan  alat pencetak  standar  didahului  dengan  pemadatan campuran pada cetakan.

## Gambar 4  Benda uji
Tabel 2 Karakteristik sampel bata ringan dan bata konvensional (benda uji)
Karakteristik Benda Uji/Sampel Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Berat 1 (kg) 3.6 2.95 1.45 5.4 Berat II (kg) 3.8 3.2 1.6 5.6 Berat III (kg) 3.7 2.9 1.5 5.5 Berat rerata (kg) 3.70 3.02 1.52 5.50 Panjang (m) 0.29 0.29 0.29 0.29 Lebar (m) 0.09 0.09 0.09 0.09 Tinggi (m) 0.12 0.12 0.12 0.12 Volume bruto (m 3 ) 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 Volume netto (m 3 ) 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 Berat volume kg/m 3 ) 1357.73 1106.98 556.55 2018.25 Persentase berat volume terhadap bata konvensioanl (%) 67.27 54.85 27.58 100 Warna Abu-abu putih level 1 (cerah 50%) Abu-abu putih level 2 (cerah 75%) Abu-abu putih level 3 (cerah 100%) Hitam keabu- abuan
Pemeliharaan  sampel  bata  ringan  dilakukan setelah  bata  tercetak.  Penyiraman  secara  berkala  setiap hari  selama  28  hari  merupakan  bentuk  utama pemeliharan  bata  yang  sudah  tercetak.  Penyiraman  bata dilakukan  pada  pagi  dan  sore  hari  dimana  pada  saat  ini kadar  atau  kandungan  air  pada  bata  sudah  berkurang akibat  pengembunan  di  malam  hari  dan  penguapan  di siang  hari.  Penyiraman  ini  ditujukan  untuk  menjamin pengerasan  bata  terjadi  secara  normal  dan  secara berangsur.  Dengan  perlakuan  ini  diharapkan  bata  akan mengeras secara optimal sehingga kekuatannya maksimal (Paresa dan Hairulla, 2015).
Pengujian  kekuatan  tekan  bata  ringan dilakukan  terhadap  3  sampel  bata  ringan  (Tipe  I, Tipe  II  dan  Tipe  III)  dan  1  sampel  bata konvensional (Tipe IV). Sampel bata ringan Tipe I- III disajikan pada Gambar 4. Sebelum dilaksanakan pengujian sampel, dilakukan pengukuran karakteristik  bata  ringan  dan  bata  konvensional berupa  dimensi  (ukuran),  berat  sampel  dan  berat volume. Tabel 2 menyajikan karakteristik sampel/benda  uji,  dimana  pengukuran  berat diterapkan  pada  3  benda  uji/sampel  pada  masing- masing tipe.
Sebagaimana  tampak  pada  Tabel  2, perbedaan  nyata  dari  keempat  tipe  sampel,  yang pertama  adalah dari segi warna. Bata konvensional, umumnya  berwarna  hitam  keabu-abuan,  dan warnanya  juga  tergantung  dari  jenis  pasir  dan semen yang digunakan. Namun secara umum untuk pasir  di  Sulawesi  Tengah  khususnya  Palu,  bata tanpa  campuran  sekam  menghasilkan  warna dominan  hitam  keabu-abuan.  Warna  bata  akan berubah  semakin  cerah  (putih)  seiring  dengan meningkatnya kadar sekam pada bata. Bata Tipe III
menghasilkan warna yang paling cerah sehubungan dengan  bahan  bata  ini  hanya  menggunakan  semen dan sekam tanpa campuran pasir.
Tipe I Tipe II
Tipe III % 32.73 45.15 72.42 0 10 20 30 40 50 60 70 80 P en u ru n an B er at V olu m e T er h ad ap B ata K on ve n sion al (% )

## Tipe Bata Ringan

## Gambar 5  Penurunan berat volume bata ringan terhadap bata konvensional
Dari  segi  berat  volume,  rata-rata  bata konvensional  menghasilkan  berat  volume  2000- 2200  kg/m 3 ,  bergantung  dari  jenis  pasir  yang digunakan  sebagai  material  campuran  bata.  Pada sampel ini, Bata Tipe IV memberikan berat volume rata-rata sebesar 2018.25 kg/m 3 . Berat volume bata berkurang  dengan  menurunnya  kadar  pasir  dan meningkatnya  kadar  sekam  pada  campuran.  Pada bata Tipe I, terjadi penurunan berat volume sebesar 32.73%,  pada  bata  Tipe  II  berat  volume  turun 45.15%  dan  pada  bata  Tipe  III  penurunan  volume mencapa 72.42% (Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa  penambahan  sekam  pada  campuran  secara signifikan  dapat  menurunkan  berat  volume  bata. Namun  demikian  komposisi  campuran  ideal  dari sekam  terhadap  bata  dapat  ditetapkan  berdasarkan hasil uji kuat tekan.

## Tabel 3 Hasil uji kuat tekan sampel bata ringan dan konvensional
Kuat Tekan Benda Uji/Sampel Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Pengujian 1 (kg/cm 2 ) 45.6 34.8 22.5 65.5 Pengujian 2 (kg/cm 2 ) 47.2 36.4 19.6 63.6 Pengujian 3 (kg/cm 2 ) 42.5 36.8 21.4 63.8 Rata-rata (kg/cm 2 ) 45.10 36.00 21.17 64.30 Pengujian 1 (MPa) 4.47 3.41 2.21 6.42 Pengujian 2 (MPa) 4.63 3.57 1.92 6.24 Pengujian 3 (MPa) 4.17 3.61 2.10 6.26 Rata-rata (MPa) 4.42 3.53 2.08 6.31 Tingkat Mutu III III IV II
Berdasarkan  hasil  pengujian  berat  volume, ketiga  tipe  bata  termasuk  dalam  kategori  bata sangat  ringan,  dimana  berat  isi  kurang  dari  1360
kg/m 3 . Menurut Murdock (1986, dalam Sumaryanto dkk,  2009),  bata/beton  ringan  barada  pada  berat volume 1360 –1840 kg/m 3 dengan kuat tekan 2,25 -
12,11  MPa  (Sumaryanto  dkk,  2009).    Tabel  3 menyajikan hasil uji  kuat tekan  sampel  bata  ringan dan konvensional.
Sesuai  dengan  peruntukannya,  bata  ringan ini  akan  digunakan  sebagai  dinding  hunian  pasca gempa  dimana  tidak  untuk  memikul  beban  dan digunakan  untuk  dinding  non  stuktural  tak terlindungi  boleh  terkena  hujan  dan  panas  (Kelas Mutu III). Oleh karena itu sampel bata ringan yang memenuhi  syarat  untuk  itu  adalah  Tipe  I  dan  Tipe II.  Namun  mengingat  bahwa  Tipe  II  mempunyai bobot  lebih  ringan  dari  Tipe  I,  maka  yang  akan direkomendasikan  adalah  Bata  Ringan  Tipe  II dengan  komposisi  campuran  1  Semen:  1.5  Pasir  : 4.5  Sekam  (volume)  dengan  berat  volume  rata-rata =  1106.98 kg/m 3 .

## Pelatihan Pembuatan Bata Ringan
Pelatihan  pembuatan  bata  ringan  dilakukan terhadap peserta yang memenuhi syarat sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  kuisioner, yakni  yang  memiliki  peminatan  tinggi  terhadap bata  ringan,  berkeinginan  mengembangkan  produk ini  dan  berniat  menjadi  wirausaha  mandiri  setelah mengikuti  kegiatan  PKM  ini.  Peserta  pelatihan  ini berjumlah  20  orang  dan  semuanya  mendapat rekomendasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Petobo  dimana kegiatan ini dilaksanakan.

## Gambar 6 Pelatihan pembuatan bata ringan
Pelatihan  diawali  dengan  penyampaian materi  oleh  instruktur  tentang  pengetahuan  bata ringan, jenis-jenis bata ringan, material bata ringan, dan  materi  yang  terpenting  adalah  proses  dan tatacara  mencetak  bata  ringan.  Bata  ringan  yang dibuat  pada  pelatihan  ini  adalah  Bata  Ringan  Tipe II  dengan  komposisi  volume  1  semen  :  1.5  pasir  :
4.5  abu  sekam  dengan  berat  volume  rata-rata 1106.98 kg/m 3 .
Setiap  peserta  diberikan  kesempatan  untuk membuat campuran sendiri dengan pemantauan dan pendampingan  dari  instruktur  sesuai  dengan komposisi campuran yang disyaratkan (Gambar 6). Sejumlah air diberikan secara bertahap dan merata, sampai  campuran  benar-benar  siap  untuk  dicetak. Selanjutnya, setiap peserta diberi kesempatan untuk mencetak  3  buah  bata  ringan  atau  sampai  peserta benar-benar  dapat  melakukan  pencetakan  dengan baik. Pada tahap ini peserta juga dapat berkonsultasi dengan instruktur bila ada permasalahan  dalam  proses  pencetakan.  Bata ringan yang sudah tercetak pada pelatihan ini dapat dilihat pada Gambar 7.

## Gambar 7 Bata ringan yang sudah tercetak

## Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan  evaluasi  ini  dilakukan untuk  menilai  apakah  kegiatan  PKM  yang  telah dilakukan  sudah  mencapai  target  sesuai  proposal yang  diajukan.  Bagian  ini  merupakan  tahapan penting  dalam  setiap  kegiatan.  Temuan-temuan baru  selama  melaksanakan  PKM  akan  menjadi bahan  baru  untuk  diajukan  pada  kegiatan  PKM selanjutnya.
Gambar 8 Monitoring pelaksanaan PKM
Monitoring  dilaksanakan  terhadap  seluruh kegiatan  PKM  dengan  berkoordinasi  dengan  pihak Kelurahan Petobo (Gambar 8) selaku institusi yang menaungi  wilayah  dimana  PKM  dilaksanakan.
Aktivitas  peserta  pelatihan  juga  dipantau  setelah diberikan pengetahuan melalui pelatihan sebelumnya.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Sk o r (%) Sk o r Item Pertanyaan Skor Rerata Skor Rerata(%)
Gambar 9 Skor rata-rata dari sepuluh item pertanyaan pada 50 responden
Evaluasi  kegiatan  PKM  dilakukan  2 tahapan  yakni  penilaian  persepsi  calon  peserta (responden)  sebanyak  50  orang  dan  penilaian penguasaan  keterampilan  membuat  bata  ringan terhadap  peserta  pelatihan  sebanyak  20  orang. Evaluasi  ini  dilaksanakan  sebelum  dan  setelah pelatihan pembuatan bata ringan. Penilaian persepsi para  responden  terhadap  pengenalan,  penerimaan dan  peminatan  bata  ringan  sebagai  material konstruksi  memberikan  respon  yang  cukup  baik. Para responden memberikan skor rata-rata 3.70 dari skor  total  5  (Gambar  9).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tingkat  persepsi  para  responden  cukup  baik baik dalam penerimaan maupun dalam pengembangan  bata  ringan  sebagai  material konstruksi,  walaupun  dengan  pengenalan  yang sangat terbatas.
Selanjutnya  evaluasi  terhadap  penguasaan keterampilan terhadap 20 orang dengan memberikan kuisioner juga memberikan hasil yang sangat  baik  setelah  mengikuti  pelatihan.  Enam belas  peserta  dari  20  orang  yang  dievaluasi menyatakan  telah  memiliki  penguasaan  yang  baik dalam  membuat  bata  ringan  sesuai  dengan komposisi  campuran  yang  direkomendasikan. Verifikasi  lapangan  juga  telah  dilakukan  untuk
memvalidasi  hasil  penilaian  kuisioner.  Verifikasi dilakukan dengan cara menanyakan kembali proses pembuatan  bata  ringan  dari  penyiapan  bahan  dan peralatan  sampai  pemeliharaan  bata  ringan. Berdasarkan  kedua  jenis  evaluasi  tersebut,  dapat dinyatakan  bahwa  PKM  ini  telah  mencapai  target sesuai dengan perumusan dan perancangan awal.

## Kesimpulan
Kegiatan PKM telah dilaksanakan terhadap 20  orang  peserta  dari  sejumlah  masyarakat terdampak  Gempa  Palu  28  September  2018  di Kelurahan  Petobo.  PKM  ini  dilakukan  dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan  sekam  padi  sebagai  material  dinding untuk  mensuplai  kebutuhan  rekonstruksi  hunian tahan  gempa  di  Kota  Palu.  Sekam  padi  dengan produksi  melimpah  di  sekitar  wilayah  PKM, dirancang  sebagai  alternatif  campuran  bata  untuk mendapatkan  bobot  material  yang  lebih  ringan. Pelaksanaan  program  diawali  dengan  sosialisasi kepada  calon  peserta  dan  dilanjutkan  dengan pengerjaan  dan  pengujian  sampel  bata  ringan, pelatihan  pembuatan  bata  ringan,  monitoring  dan evaluasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bata
ringan  yang  terbuat  dari  campuran  semen,  sekam dan  pasir  (Tipe  II)  dengan  perbandingan  volume 1:1.5:4.5  masih  memenuhi  syarat  sebagai  bahan dinding  rumah  dan  termasuk  dalam  Tingkat  Mutu III  (SNI  03-0349-1989)  (Juliafad  dkk,  2019) untuk penggunaan dinding non-struktural tanpa pelindung,  dapat  terkena  hujan  dan  panas  dengan kuat  tekan  rata-rata  35  kg/cm 2 .  Bata  Tipe  II  ini kemudian  direkomendasikan  sebagai  material dinding,  dimana  tipe  ini  memberikan  pengurangan berat  sebesar  54.85% dari  berat  bata  konvensional. Tinjauan  terhadap  hasil  pelaksanaan  program menunjukkan  bahwa  masyarakat  terdampak  yang diwakili  oleh  50  responden  memberikan  persepsi yang  cukup  baik  tentang  penerimaan  bata  ringan sebagai  bahan  dinding  dengan  skor  3.70  dari  5. Evaluasi  program  menunjukkan  bahwa  80%  dari seluruh  responden  menyatakan  bahwa  mereka terampil  membuat  batu  bata  ringan.  dan  mereka akan mengembangkan materi ini untuk mendukung rekonstruksi hunian di Palu.

## Saran
Sejak  Bulan  Juli  2021,  di  Kota  Palu  dan sekitarnya diterapkan Program Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  IV  akibat meingkatnya  angka  penyebaran  COVID-19.  Pada kurun penerapan PPKM ini, kegiatan-kegiatan yang berkaitan  dengan  pertemuan  langsung  dengan  tim dan  peserta  tidak  bisa  dilaksanakan  sehingga  harus ditunda  pada  bulan  berikutnya.  Oleh  karena  itu berpotensi  capaian  kegiatan  tidak  sesuai  dengan yang  diharapkan  dan  tim  menyarankan  untuk dipertimbangkan  perpanjangan  waktu  pelaksanaan PKM.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menghaturkan  terima  kasih  yang setinggi-tingginya  kepada  Direktorat  Riset  dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan  Riset  dan  Pengembangan  Kementerian Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  atas dukungan dana yang telah diberikan melalui Skema Program  Kemitraan  Masyarakat  dengan  Kontrak Nomor: 078/SP2H/PPM/DRPM/2021.

## Daftar Pustaka
Abidin, Z., Sunardi, S., dan Violet, V. (2018). Bata ringan dari campuran limbah sekam padi dan serbuk  gergajian. Jurnal  Pengabdian  Al- Ikhlas , 3(2), 106–112.
Bahransyaf,  D.  (2020).  Pemberdayaan  masyarakat pasca  bencana  berbasis  penelitian. Sosio Konsepsia , 9 (3), 47–56.
Budirahardjo,  S.,  Kristiawan,  A.,  dan  Wardani,  A. (2014).  Pemanfaatan  sekam  padi  pada batako. Prosiding  Seminar  Nasional  Sains dan Teknologi , 1(1), 1–12.
Hutabarat, L.E., Simanjuntak, P., dan Tampubolon, S. (2019). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan bangunan dan lingkungan  pasca  gempa,  tsunami  dan likuifaksi  di  Palu  Sulawesi  Tengah. Jurna Comunita Servizio , 1(2), 208–222.
Juliafad,  S.,  Arifin,  A.S.R.A.,  dan  Putri,  P.Y. (2019).  Pelatihan  pembuatan  batako  sesuai standar  nasional  indonesia  untuk  pemuda putus  sekolah. Journal  of  Civil  Engineering and Vocational Education , 6(4), 1–6.
Masikome,  J.H.J,  Lengkong,  F.D.J.,  dan  Londa, F.Y.  (2018).  Pemberdayaan  masyarakat korban  bencana  banjir  di  Kota  Manado. Jurnal Administrasi Publik , 4(65), 1–9.
Maulidia,  W.,  Fadhilah,  H.A.,  dan  Hamid,  H.
(2020).  Pemberdayaan  perajin  industri  rotan pasca  bencana  oleh  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kota Palu.
Jurnal
Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan ,
5(1), 19–32.
Muthia,  R.,  Mailani,  F.,  dan  Huriani,  E.  (2020). Pemberdayaan  masyarakat  melalui  pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Nagari Pakan  Sinayan. Warta  Pengabdian  Andalas , 27(3), 187–196.
Paresa,  J.  dan  Hairulla,  H.  (2015).  Perlakuan campuran  batako  dengan  menggunakan  abu sekam  padi  sebagai  bahan  aditif. Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha , 4(3), 264–272.
Pratama, A., Karo, P.K., dan Sembiring, S. (2014). Pembuatan dan karakterisasi komposit batako  ringan  dengan  campuran  sekam  padi sebagai  bahan  pengisi  untuk  kontruksi bangunan  redam  suara. Jurnal  Teori  dan
Aplikasi Fisika , 2(1), 49–57. Sagita, D.D. dan Hariyati, T. (2019).
Pendampingan  psikososial  anak  dan  remaja
pasca  bencana  di  Palu,  Sulawesi  Tengah. Prosiding Abdimasmu , 1(1), 1–8. SATGAS Penanggulangan Bencana (2018). Laporan  Harian  Kejadian  Bencana,  Pusat Komando Gabungan SATGAS Penanggulangan Bencana . Palu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Subiyantoro,  I.  (2010).  Upaya  mengantisipasi bencana melalui kekuatan berbasiskan masyarakat. Jurnal  Dialog  Penanggulangan Bencana , 1(2), 55–62. Sulistyowati, S. dan Ekawat, J. (2021). Pemberdayaan  masyarakat  menuju  desa tangguh  bencana  di  area  terdampak  bencana lumpur  Lapindo,  Sidoarjo. Relasi:  Jurnal Ekonomi , 17(1), 181–201.
Sumaryanto,  D.,  Satyarno,  I.,  dan  Tjokrodimulyo,
K.  (2009),  Batako  sekam  padi  komposit mortar  semen .  Forum  Teknik  Sipil ,  19  (1), 1009–1020.
Syahrun,  S.,  Ahzan  S.,  dan  Pangga,  D.  (2019).  Uji tekan  batako  ringan  dari  limbah  pengolahan emas  dengan  variasi  komposisi  abu  sekam padi. Jurnal  Penelitian  dan  Pengkajian  Ilmu Pendidikan: e-Saintika , 2(2), 120–126.
Tanjung,  D.A.,  dan  Munte,  S.  (2020).  pelatihan pembuatan bata ringan kepada home industri batu  bata  konvensional  guna  mendukung program pemerintah 1 juta rumah bersubsidi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 2(3), 187–196.
Tika,  I.N.,  Agustiana,  I.G.A.T.,  dan  Erawan, D.A.W.  (2017),  Pengolahan  limbah  serbuk gergaji kayu menjadi bata akustik. Prosiding Seminar  Nasional  Pengabdian  Kepada
Masyarakat 2017 , 585–593, Jakarta:
Universitas Mercu Buana. Tim  Rehabilitasi  Bencana  (2019). Penyiapan Hunian Tetap (HUNTAP) Masyarakat Terdampak  Gempa  dan  Liquifaksi  2018  di Kelurahan Petobo . Palu: Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)
Provinsi Sulawesi Tengah.
Widowati  dan  Sinaga,  A.  (2016).  Studi  kelayakan usaha  pembuatan  bata  merah  berbahan  baku sedimen  Bendungan  Sengguruh. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia , 1(1), 43–54.